Achtzclinter Abscliiiitt. Fasern. 2S5 



eingebüsst. Heide wurden vdii der M.ischinenspindel und dem mecha- 

 nischen AN'ebstnhl iiberlinll. 



Das lliffeln geschieht /,umei>l noch mittflsl lüsenkiimme Killel- oder 

 UefTkamm 'jl In neuerer Zeit versucht man das llilTeln maschinenmässig, 

 auf besonders eingerichteten ^\'alz^verke^, durchzuführen. Die besten 

 Uiffclmaschinen befreien zugleich die Samen von den Fruclithüllen ; man 

 erhält dann zwei Producte : Flachsstroh und Samen, ferner Abfall. 

 Häufig wird die Pllanze schon am Felde geriffelt. Die alte, jetzt viel- 

 fach nocli geübte Methode des Dreschens zum Zwecke der Gewinnung 

 des Flachsstrohs ist, wie Langer (1. c, p. 50) sagt, eine verwerfliche 

 Art der Abtrennung, weil dabei der Stengel zerschlagen wird, die Rüste 

 ungleich ausfällt und der Abfall sich unnüthig vermehrt. 



Die Rüste des Flachses, ein technologischer Gegenstand, kann hier 

 nicht im Detail erörtert werden. Ich nuiss mich, dem Plane dieses 

 Ruches entsprechend, damit begnügen, das Princij)ielle dieses Processes 

 vom chemischen, besonders aber vom ptlanzenanatomischcn und ptlanzen- 

 physiologischen Standpunkte aus darzulegen, namentlich mit Rücksicht 

 auf den Einfluss, welchen die Art der Rüstung auf das erzielte Product 

 ausübt. 



Man unterscheidet Thau-, Kaltwasser-, ^^'a^mwasser-, Dampf- und 

 gemischte Rüste^). Rei der Thauröste legt man das Flachsstroh auf 

 Stoppelfeldern oder auf Rasenplätzen aus und überlässt es der Ein- 

 wirkung des Thaues, des Regens und der Atmosphäre. Starke Nieder- 

 schläge befürdern die Rüste, trockene, sonnige Tage ziehen sie in die 

 Länge, so dass sie, je nach der Witterung, drei bis acht "Wochen währt. 

 1 )iese Abhängigkeit von der ^^'itte^ung , die viele Arbeit , welche das 

 häufig nothwendig werdende Umlegen der Leinstengel erheischt, bilden 



1) lieber Riireln mittelst Riffelkanim s. Pfuhl, Fortschritte p. 2 u. 5. 



2) Es werden aucli chemische Mittel zur Flachsröste in Anwendung gebracht, 

 bis auf die neuere Zeit jedoch nur mit geringem Erfolg. Erst das Baur'sche Ver- 

 fahren, in welchem als chemisch wirkender Körper verdünnte Schwefelsäure unter 

 besonderen Vorsichten angewendet wird, scheint wirklich Vortheile zu gewälu-en. 

 Ueber dieses Verfahren s. weiter unten. 



Die Faserabscheidung aus Flachsstengeln ohne Röste ist, wie Pfuhl (Fort- 

 schritte, p. 7) bomcrkf. fast wohl so alt als die Flachsgewinnung überhaupt. Es ge- 

 lingt auf rein mechanische Weise, die Bastfaser aus dem Flachsstengel zu gewinnen, 

 aber die Verluste sind gross, die Faser ist rauh, hart und weniger spinnbar, als die 

 durch Röstung gewonnene. Der Hauptnachtheii eines solchen rein mechanischen Ver- 

 fahrens besteht aber darin, dass die Faser wenig haltbar ist, nämlich bei Feuchtig- 

 keit oder Nässe (im Garn oder Gewebe) zu faulen oder zu gären beginnt. Die Röstung 

 hat nämlich, wie weiter unten noch näher auseinandergesetzt werden wird, nicht nur 

 den Zweck, die Faser von den übrigen Geweben zu trennen und untereinander auf- 

 zulockern, sondern auch zu reinigen, nämlich von der Nicht-Cellulose zu befreien. 



